270 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
Type II. La forme dominante est Z> 1/2 ( 111) (fig. I ko). 
Il existe des termes de passage entre ces deux types. 
Type III. Ce type, beaucoup plus rare et qui ne se rencontre pas 
dans les gisements français, correspond au type II de la wulfénite. Il 
est caractérisé par le grand aplatissement des cristaux parallèlement 
à p (001). 
Les faces p sont souvent raboteuses, les faces a 1 striées parallèle- 
ment à leur intersection avec b 1 12 . 
La scheelite se trouve aussi en masses grenues ou compactes. 
Clivacjes. Clivages, distincts suivant b 112 (111), interrompus suivant 
a 1 (101) ; traces suivant p (001). Cassure inégale. 
Dureté. 4,5 k 5. Fragile. 
Densité. 5,9 k 6,1. 6,05 (Framont et Saint-Lary). 
Coloration et éclat. Blanche, blanc jaune, jaune de diverses nuances, 
brun vert k rouge, orangée. Poussière blanche. 
Éclat vitreux inclinant k l’adamantin, surtout dans la cassure. 
Propriétés optiques. Uniaxe positive (n g ). 
ne = 1,934 Dx (rouge) 
Up = 1,918 
n g — n P = 0,016 
Composition chimique. La formule CaWO 4 correspond k la compo 
sition a. 
Analyses de la scheelite : 
h) de Framont, par Delesse (in Carrière. B.S.G. X. 15. 1853). 
c) de Saint-Lary, par M. Jannettaz (B. S. M. IX. 39. 1886). 
d) et f) de Meymac, par M. Ad. Carnot (C. B. LXXIX. 737.1874). 
a b 
WO 3 80,6 80,35 
CaO 19,4 19,40 
FeO » » 
MnO » » 
Ta 2 0 5 » >' 
Quartz » « 
100,0 99,75 
c d f 
80,6 74,50 74,20 
19,4 18,70 18,84 
» 1,05 1,51 
» 0,30 0,35 
,> » 0,40 
» 5,20 4,24 
100,0 99,75 99,54 
M. Traube a montré qu'il existe souvent dans la scheelite une quan- 
tité plus ou moins considérable de molybdène, remplaçant une propor- 
tion équivalente de tungstène, ce qui explique probablement les varia- 
